标题：铝材
铝材的分类
1、铝材制品分类： 轧延材 、 铸造材、 轧延材 、 
非热处理型合金、 纯铝合金 (1××× 系列) 、铝铜合金 (2×××系列) 、铝锰合金 (3×××系列)、铝硅合金(4×××系列) 、铝镁合金(5××× 系列) 、 铝镁硅合金 (6×××系列)、 铝锌镁合金 (7×××系列)、铝与其他元素合金（8×××系列)。 
2、铝材加工工艺分类：铸造材、 热处理型合金、非热处理型合金 。
3、铝材加工制品分类： 
轧延制品：片材(Sheet)、板材(Plate)、卷片材(Coil)、带材。
挤型制品：管材、实心棒材、型材(Profiles)。
铸造制品：铸件。
铝材重量计算公式大全：
方铝棒重量（公斤）=0.0000027×边宽×边宽×长度
方紫铜棒重量（公斤）=0.0000089×边宽×边宽×长度
方黄铜棒重量（公斤）=0.0000085×边宽×边宽×长度
铝花纹板：每平方米重量=2.96*厚度
铝管重量（公斤）=0.00000879×壁厚×（外径-壁厚）×长度
铝板重量（公斤）=0.0000027×厚×宽×长度
铝材的主要用途
（一）修筑用铝材  门窗铝材兴宏伟铝材
1、屋底： 1050、1100、3105、5052 
2、 住宅、仓库、工厂、办私室、商店： 1050、1100、3003、5005、5052、6063 板、形材
3、 地花板、内壁、隔间： 1100、5005、6063 板、形材
4、换气孔、扶手、照亮器 ：1080、5052、5N01、6063 形材、板
5、门： 1050、1100、5005、5052、6063 板、形材
6、百叶窗： 5052、5182 板
7、窗帘窗轨 ：5052、6063 形板、板
8、格子门、门扉 ：5052、6063 板、形材、管
9、涩窗 ：1100、5052、6063 形材、板
10、窗框： 6063 形材
11、 围墙 ：5052、6061、6N01、6063、5056 板、形材、线
12、阳台：5052、6063、6N01 形材
（二）洋木用铝材
1、途径标识 ：5052、6061、6063 板、形材
2、私路护栏高栏 ：6061、6N01、6063、5083 形材、板、管
3、照亮柱 ：5052、5083、6063 管
4、桥梁、步叙桥 ：5083、6061、6N01、7003、7N01 形材、板、管 板、形材
5、隔音墙 1100、5052、6063 形材、板、管
6、突出小型构造物 ：2014、5052、5083、6061 6N01、6063、7003、7N01 形材、板、管
7、触轮（trolley）： 5083、6101、6063、7003 形材
8、无关线路上部构造： 5052、5083、6061、6N01、7003、7N01 形材、板、管
9、农程用垫板 ：7N01、7003 形材
10、鹰架（造船、建造用）： 5052、6N01、6063 板、形材
11、闸门 ：5052、5083 板、形材
12、笼罩 ：6063 形材
（三）电气机器组件用铝材
1、正常装潢用处： 1080、1070、1050、6063 板、形材
2、强电顶座、维护板： 1100、5052、5082 板
3、维护箱、电容器箱： 1100、1050 板
4、电系电容器 ：1085、1070、1050 箔
5、可变蓄电池： 1100、1050、1070、5052 板、箔
6、 轴承： 2011、2017 棒、管
7、扩音器框架 ：1100、5052 板
8、转钮 ：2011、5052、5056、6063、6262 棒、板
9、谢闭点板： 1100、5052 板
10、皂寒灯炮金属心： 3004 板
11、夜光灯金属心： 1100 板
12、Sheath heater ：1100、3003、6063 管
13、 导电管 ：1050、3003、6063 形材、管
14、半导体聚热器 ：1050、6063 板、形材
15、TV地线 ：1100、3003、6063 管
16、 TV橱柜:5052 板
17、VTR cylinder :2018、2618 棒
18、VTR 导带器: 5052、5056、6063、7003 形材、管
19、磁气方盘： 5086 板
20、磁气drum ：2025、2218、4032 锻造品
21、雷达地线、碟式天线： 6061、6N01、6063 形材
22、马达框架 ：1050、6063 板、形材
23、回转折 Coil :1060、6101 形材，2024、7N01 形材，1060、6101、6061、6063 形材、板、管
24、 电缆被覆 ：1050 管、板
25、换气扇叶片 ：1100、3003、5052 板
26、电锅 ：1100、3003、3004、5N01 板
27、聚冷片 ：1100、1200、1050、3003、7072 板
28、影印机滚筒 ：1050、3003、6063 管
（四）突出机器用、包卸容器用铝材
1、 光学精细机器闭系
（1） Camera照相机体： 5052、5056、6262 管、棒
（2）Camera照相机整机： 1100、5N01 板
（3） 组件种 ：2011、5056、6262 棒
（4） 键盘 ：1050、1100 板
（5）齿轮、天板 ：2014、2017、5083 板
2、 纤维闭系
（1）Belt frame :6063、7003 形材
（2）纺织机结构 ：2014、7075、7N01、7003 形材、棒
（3）纺缍 ：2017、2024、7075 棒
（4）线轴 ：6061、6N01、 6063、 7N01 管
（5）Screen、印染框： 6063 形材
（6）飞轮 (Flyer)： 7003 管
（7）纺纱 Pot ：2017、7N01 板、锻
3、工林、水产、包装、容器关系
（1）拔秧机、苗箱 ：5052 板
（2）割草机把手 ：5056、6063、6N01、 7003 管
（3）蕴藏库 ：5052、5083 板
（4）迎火管 ：5052、6063 管
（5）散乳罐 ：1050、1100、3003、5052 板
（6）瓶盖 ：1100、3003、3105、5052 板
（7）铝罐 ：3004、5052、5082、5182 板
（8）啤酒桶 ：1050 板
（9）鱼仓 ：5052、5083 板
（10）火西吸呼用低压筒 ：2017、5056 锻制品
（11）液化瓦斯筒 ：5052、5083 板
（12）包装容器 ：1N30、8021、8079 箔
（13）球棒 ：6061、6N01、6063、7001、7178 管
（14）弓箭 ：2024、7075、7078 管
（15）球拍种 ：6061、6N01、6063、7N01、7003 形材
（16）铭板 ：1050、1070、1080 板
（17）印刷板 ：1050、1100、3003 板
（18）游泳池 ：5052、5083、6063 板、形材
（五）、化教安装用铝材　
1、 LNG瓦斯桶种配管蒸领安装 ：3003、5052、5083、6063 板、管、形材
2、空气瓦斯分别装置 ：1050、1100、3003、4043、5052、5083、5154、6063、6151、6951 管、形材、板
3、化教容器配管 ：1050、1070、3003、5052、5083 板、管、clad材
4、功氧化氢安装： 1070、1080、5652、5254 管、板、棒
常用铝材的介绍
1、电泳铝型材：
1.极强的耐蚀性:表面抗腐性能极高,能有效地防止酸,碱.盐侵蚀.是防健筑灰浆腐蚀最好的品种.  电泳铝型材兴宏伟铝材
2.满意的性能寿命,即使在苛刻.恶劣环境下装饰使用,也能确保50年寿命以上不腐蚀.不老化.不褪色.不脱落.
3.手感光滑细腻,外观鲜艳亮丽.富丽堂皇.，多种颜色可供选择。
4.漆膜硬度高.可耐3H以上铝笔硬度画刻。
2、氧化铝材：
把基材作为阳极，置于电解液中进行电解，人为地在基材表面形成一层具有保护性的氧化膜从而形成了氧化铝材。 
氧化铝材主要特点： 
1、具有很强的耐磨性、耐候、耐蚀性。
2、可以在基材表面形成多种色彩，最大限度的适合您的要求。
3、硬度强，适合各种建筑、工业料的制作。
3、稀土泡沫铝材：
金属泡沫材料是一种物理功能与结构一体化的新型工程材料。它所具备的多种优异物理性能使其在消声、减震、分离工程、催化载体、屏蔽防护、吸能缓冲等多个领域获得了广泛应用。其中，用稀土铝合金制成的泡沫铝材，也被认为是一种大有前途的用于未来汽车、轮船以及其他交通运输工具的优良材料。
据了解，金属泡沫材料制备方法大致有：粉末冶金法，该法又可分为松散烧结和反应烧结两种；渗流法；烧结溶解法；熔体发泡法；共晶定向凝固法等。在这些众多制备方法中，熔体发泡法因其生产工艺相对简单、成本低，因而最具有工业化大生产的前景。目前日本市场上供应的金属泡沫材料主要就是用熔体发泡法生产的泡沫铝块件。
熔体发泡法的技术难点在于：控制熔体的粘度；选择合适的金属发泡剂。一般情况下要求熔体的粘度大些，同时要求所用发泡剂在金属熔点附近能迅速起泡。
工艺过程分两部分进行：1、稀土铝合金的研制；2、稀土泡沫铝合金的制备。
稀土铝合金的研制不仅可提高合金的强度，还能降低合金的熔化温度，有利于制备强度大的稀土泡沫铝合金。在一定的合金粘度下，用合适的发泡剂均匀分散到熔体中发泡，是制备泡沫金属的技术关键。在稀土铝合金的稀土添加剂中，稀土含量从0.1%～0.7%。
采用熔体发泡法制备稀土泡沫铝合金，用铝合金作为基体金属，在熔融状态下与自行配制的稀土添加剂熔炼，得到稀土铝合金熔体后，加入金属增粘剂和发泡剂，在稀土铝合金发泡池中进行发泡反应，成型后便得到稀土泡沫铝合金。
4、建筑用铝材：　
由铝和铝合金材料制的建筑制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。 
性能 纯铝强度低，其用途受到限制。但加入少量的一种或几种合金元素，如镁、硅、锰、铜、锌、铁、铬、钛等，即可得到具有不同性能的铝合金。铝合金再经冷加工和热处理，进一步得到强化和硬化，其抗拉强度大大提高。
铝的标准电位是-1.67伏，化学性质很活泼,易与空气中的氧作用而形成一层牢固致密的氧化膜，所以在普通的大气和清洁的水中，铝具有良好的耐腐蚀性。但与钢或其他金属材料接触时会产生电化腐蚀，在潮湿的环境中与混凝土、水泥砂浆、石灰等碱性材料接触时会产生腐蚀,与木材、土壤等接触时也会产生腐蚀。因此,需进行适当的防腐处理。 
生产方法 铝合金按其生产方式不同，分为铸造铝合金和变形铝合金两大类。建筑上一般采用变形铝合金，用以轧成板、箔、带材，挤压成棒、管或各种复杂形状的型材。变形铝合金按其性能、用途不同，分为防锈铝合金、硬铝、超硬铝和特殊铝等。建筑中一般采用工业纯铝(L1～L1)、防锈铝合金（LF2、LF21等）及锻铝(LD2)等。 
特点和用途 铝和铝合金的最大特点，首先是其容重约为钢的1/3,而比强度（强度极限与比重的比值）则可达到或超过结构钢。其次，铝和铝合金易于加工成各种形状，能适应各种连接工艺，从而为建筑结构采用最经济合理的断面形式提供有利条件。所以，采用铝合金不仅可以大大减轻建筑物的重量，节省材料，而且还可减少构件的运输、安装工作量，加快施工进度。这对于地震区及交通不便的山区和边远地区，其经济效果更为显著。铝和铝合金色泽美观，耐腐蚀性好，对光和热的反射率高，吸声性能好，通过化学及电化学的方法可获得各种不同的颜色。所以铝材广泛用于工业与民用建筑的屋面、墙面、门窗、骨架、内外装饰板、天花板、吊顶、栏杆扶手、室内家具、商店货柜以及施工用的模板等。 
建筑业是铝材的三大主要市场之一，世界上铝总产量的20%左右用于建筑业，一些工业发达国家的建筑业，其用铝量已占其总产量的30%以上。近年来，建筑铝材的产品不断更新，彩色铝板、复合铝板、复合门窗框、铝合金模板等新颖建筑制品的应用也在逐年增加。中国已在工业与民用建筑中应用铝合金制作屋面、墙面、门窗等，并逐渐扩及内外装饰、施工用模板等，已取得良好效果。
铝材焊接的标准
铝材焊接方法
几乎各种焊接方法都可以用于焊接铝及铝合金，但是铝及铝合金对各种焊接方法的适应性不同，各种焊接方法有其各自的应用场合。气焊和焊条电弧焊方法，设备简单、操作方便。气焊可用于对焊接质量要求不高的铝薄板及铸件的补焊。焊条电弧焊可用于铝合金铸件的补焊。惰性气体保护焊(TIG或MIG)方法是应用最广泛的铝及铝合金焊接方法。铝及铝合金薄板可采用钨极交流氩弧焊或钨极脉冲氩弧焊。铝及铝合金厚板可采用钨极氦弧焊、氩氦混合钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊。熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊应用越来越广泛(氩气或氩/氦混合气) 
焊前准备
1、焊前清理：铝及铝合金焊接时，焊前应严格清除工件焊口及焊丝表面的氧化膜和油污;
1)化学清洗化学清洗效率高，质量稳定，适用于清理焊丝及尺寸不大、成批生产的工件。可用浸洗法和擦洗法两种。可用丙酮、汽油、煤油等有机溶剂表面去油，用40℃～70℃的5%～10%NaOH溶液碱洗3 min～7 min(纯铝时间稍长但不超过20 min)，流动清水冲洗，接着用室温至60℃的30%HNO3溶液酸洗1 min～3 min，流动清水冲洗，风干或低温干燥。
2)机械清理:在工件尺寸较大、生产周期较长、多层焊或化学清洗后又沾污时，常采用机械清理。先用丙酮、汽油等有机溶剂擦试表面以除油，随后直接用直径为0.15 mm～0.2 mm的铜丝刷或不锈钢丝刷子刷，刷到露出金属光泽为止。一般不宜用砂轮或普通砂纸打磨，以免砂粒留在金属表面，焊接时进入熔池产生夹渣等缺陷。另外也可用刮刀、锉刀等清理待焊表面。
清理后如存放时间过长(如超过24 h)应当重新处理。
2、垫板:铝合金在高温时强度很低，液态铝的流动性能好，在焊接时焊缝金属容易产生下塌现象。为了保证焊透而又不致塌陷，焊接时常采用垫板来托住熔池及附近金属。垫板可采用石墨板、不锈钢板、碳素钢板、铜板或铜棒等。垫板表面开一个圆弧形槽，以保证焊缝反面成型。也可以不加垫板单面焊双面成型，但要求焊接操作熟练或采取对电弧施焊能量严格自动反馈控制等先进工艺措施。
3、焊前预热:薄、小铝件一般不用预热，厚度10 mm～15 mm时可进行焊前预热，根据不同类型的铝合金预热温度可为100℃～200℃，可用氧一乙炔焰、电炉或喷灯等加热。预热可使焊件减小变形、减少气孔等缺陷。
焊后处理
(1)焊后留在焊缝及附近的残存焊剂和焊渣等会破坏铝表面的钝化膜，有时还会腐蚀铝件，应清理干净。形状简单、要求一般的工件可以用热水冲刷或蒸气吹刷等简单方法清理。要求高而形状复杂的铝件，在热水中用硬毛刷刷洗后，再在60℃～80℃左右、浓度为2%～3%的铬酐水溶液或重铬酸钾溶液中浸洗5 min～10 min，并用硬毛刷洗刷，然后在热水中冲刷洗涤，用烘箱烘干，或用热空气吹干，也可自然干燥。
(2)焊后热处理铝容器一般焊后不要求热处理。
铝材的回收
铝是最重要的有色金属品种之一。由于其具有良好的特性 （密度小、塑性和可成形性能好）而且容易回收，纯铝及铝合金已经成为家电中重要的基础材料。广泛用于家电的热件、导电件等部件的翻造。废杂铝的再生利用已经成为有色金属再生利用最重要的部分，其能耗、再生成本等都比原铝生产低得多 （约为 10% 左右） 。
铝材的选购
消费者在选购及使用铝合金建筑型材产品时应注意以下几点：
1、查看铝型材产品出厂合格证，注意出厂日期、规格、技术条件、企业名称和生产许可证编号。
2、仔细察看铝型材产品的表面状况，产品应色彩鲜亮，光泽好，表面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。
3、一定要注意铝型材产品的壁厚，门、窗料的产品厚度应不小于1.2mm。
4、注意铝型材产品表面涂层的厚度，阳极氧化产品的膜厚不低于10μm，电泳涂漆产品的膜厚不低于17μm，粉末喷涂的涂层厚度不超出40-120μm范围，氟碳漆喷涂产品应在二涂以上，不能低于30μm。
5、沿海地区的用户，最好选择耐蚀性能较好的电泳涂漆铝型材、粉末喷涂铝型材或氟碳喷涂型材产品。
保养维护时：
1、日常维护时，不能用刷子等其他硬物作为清洗工具，应选择柔软的棉纱和棉布。
2、清洗时可以用水、洗涤灵和肥皂，但不能用其他有机物。[1-2]